Referate. — Jaccard, Anatomische Studie über gepreßtes Holz. 427 



vorhanden gewesenen natürlichen D r n c t e s sich geltend ge- 

 macht hat 



Wenn die Elastizität des Holzes dem künstlich ausgeübten Druck 

 nicht Stand halten kann, so bricht das Holz und es entstehen eine 

 oder mehrere Bruchlinien, die sich äußerlich als vorspringende 

 AVülste markieren, deren Richtung je nach dem Schnitt der Holz- 

 proben wechselt. Es existiert kein bestimmter Typus von Bruch- 

 linien für jede einzelne Holzart; ähnlicher anatomischer Bau be- 

 dingt ähnliche Bruchlinien auch bei Holz von verschiedener Her- 

 kunft. Andrerseits können selbst' an Proben derselben Holzart, 

 ja von demselben Baume entnommen und in ganz denselben Flächen 

 geschnitten, sehr verschiedene Bruchlinien sich zeigen. Irgend eine 

 teste Beziehung der Bruchlinien zu den Markstrahlen ließ sich 

 nicht nachweisen. Vielmehr wird die Richtung durch die Punkte 

 des geringsten Widerstandes im Holze bestimmt. Solche Punkte 

 fferingfsten Widerstandes sind die Knoten, welche den senkrechten 

 Verlauf der Holzfasern ablenken und deren Zusammenhang lockern. 

 Ferner kommen dafür die Größe, Weite und Verteilimg der Gefäße 

 in Betracht und endlich bei den Harzbäumen die größere oder ge- 

 rmgere Dicke des Frühjahrsholzes sowie (in geringerem Grade > auch 

 die Zahl und Verteilung der Harzgänge. Die Anzahl und Regel- 

 mäßigkeit der Bruchlinien sowie die Größe der Bruchfläche wird 

 weniger durch die Stärke des Druckes bestimmt, als vielmehr durch 

 die spezi tische Struktur des Holzes, also die Verteilung der Elemente 

 von verschiedener Widerstandsfähigkeit in der Holzmasse. 



.le nach ihrem anatomischen Bau werden die verschiedenen 

 Holzarten verschieden durch den Druck beeinflußt. Eine Verringe- 

 rung in der Höhe erfolgt bei dem gepreßten Holze durch Ouerfal- 

 tung der Holzfasern unter Bildung eines Bruchwulstes oder durch 

 eine Biegung der Fasern und Hervorwölbung einer oder mehrerer 

 der freien Flächen der Holzproben. Bei den Koniferen, überhaupt 

 im allgemeinen bei fein und gleichmäßig gebautem Holze, über- 

 wiegt der erste Fall. Mitbestimmend für die Art des Bruches ist 

 der Feuchtigkeitsgrad des Holzes ; dieselbe Holzart, je nachdem 

 sie in frischem oder getrocknetem Zustande oder mit Wasser ge- 

 sättigt dem Druck ausgesetzt wird, gibt demselben auf ganz ver- 

 schiedene Weise nach. Die Faltung der Gefäßbündel oder Tra- 

 cheiden wird von charakteristischen Veränderungen in den Wan- 

 dungen derselben begleitet, die sich in zahlreiche äußerst feine 

 Schichten zu blättern scheinen. In den Wandungen des Herbst- 

 holzes bemerkt man eine feine Ouerstreifung. Die Faltungen der 

 Tracheiden fallen mit den gehöften Tüpfeln zusammen, d. h. den 

 Stellen des geringsten Widerstandes innerhalb der Wandungen. Die 



